## PEMANFAATAN BAHAN LOKAL BAMBU MAYAN SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI ANGREGAT PADA BETON
*Ely Mulyati, Hengki
*Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Darma, Indonesia Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Musi Rawas, Indonesia
Ely.Mazpar@gmail.com
Abstrak:  Pemanfaatan  Bahan  Lokal  Bambu Mayan Sebagai Bahan   Substitusi  Angregat  Pada  Beton. Bambu  merupakan  tanaman  yang  bisa  dijumpai  disekitar  kita,  terutama  diwilayah  pedesaan.  Bambu merupakan  bahan  bangunan  ramah  lingkungan  daripada  bahan  bangunan  konvensional  Selain    mudah ditemukan,  murah  dan  ringan  bambu  juga  memiliki  kekuatan  yang  cukup  kuat.  Sudah  banyak  sekali penelitian tentang penggunaan bambu namun pada penelitian ini bambu dijadikan sebagai material subtitusi agregat kasar. Kuat tekan yang direncanakan  yaitu beton dengan kekuatan tekan K250 (20,75MPa) dengan proporsi  subtitusi 30%, 50%  dan 100%  yang  akan  dibandingkan  dengan  beton normal.  Pada   penelitian  ini bertuajan  untuk    memperoleh  proporsi  subtitusi  agregat  kasar  pada  beton  dengan  menggunakan  bambu mayan. Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan mulai dari pengujian material pembentuk beton sampai dengan uji kuat tekan diperoleh  beton normal (0%) kuat tekan yang diperoleh pada umur 28 hari adalah 26 MPa. Sedangkan kuat tekan untuk beton dengan proporsi 30% adalah 26 MPa, proporsi 50% adalah 13 MPa, proporsi 100% adalah 9 MPa, dengan demikian bahwa semakin besar jumlah proporsi persentase beton yang subtitusi maka kuat tekan yang diperoleh semakin kecil.
Kata Kunci: Beton; Subtitusi agregat; Proporsi; Kuat Tekan
Abstract: Utilization  of  Local  Material  "Bambu  Mayan"  as  a  Substitute  Material  for  Aggregates  in Concrete . Bamboo  is  a  plant  that  can  be  found  around  us,  especially  in  rural  areas.  Bamboo  is  an environmentally friendly building material compared to conventional building materials. In addition to being easily  accessible,  cheap,  and  lightweight,  bamboo  also  possesses  considerable  strength.  There  have  been numerous studies on the use of bamboo, but in this research, bamboo is utilized as a substitute material for coarse  aggregates.  The planned compressive  strength is  for  concrete  with  a  compressive  strength of  K250 (20.75MPa)  with  substitution  proportions  of  30%,  50%,  and  100%,  which  will  be  compared  with  normal concrete.  In  this  study,  it  is  expected  to  determine  the  proportion  of  substitution  of  coarse  aggregates  in concrete  using  bamboo.  Based  on  the  tests  conducted,  ranging  from  testing  concrete-forming  materials  to compressive  strength  tests,  the  compressive  strength  obtained  for  normal  concrete  (0%)  at  28  days  is  26 MPa. Meanwhile, the compressive strength for concrete with a 30% substitution proportion is 26 MPa, 50% proportion  is  13  MPa,  and  100%  proportion  is  9  MPa.  Thus,  it  can  be  concluded  that  the  greater  the percentage of concrete substitution, the lower the compressive strength obtained.
Keywords: Concrete; Aggregate substitute;, Proportion; Compressive Strength
History &License of Article Publication: Received: 25/10/2023 Revision: 28/11/2023 Published: 29/12/2023 DOI:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Vol. 11 No. 2, Desember 2023, Hal. 465-473
Available at https://stitek-binataruna.e-journal.id/radial/index ISSN: 2337-4101 Published by STITEK Bina Taruna Gorontalo E-ISSN: 2686-553X

## PENDAHULUAN
Bambu  merupakan bahan  yang cukup banyak di wilayah Indonesia.  Setiap elemen dari  Bambu  dapat  dimanfaatkan  untuk  berbagai  kebutuhan.  Setiap  elemen  yang  ada  pada bambu  bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  (Widnyana,  2012),  mulai  dari  pemanfaatan daun  (Diana  et  al.,  2020),  batang/pohon  (Fajar  et  al.,  2023);  (Wonlele  et  al.,  2013),  kulit batang  bambu  (Hidayat  &  others,  2016).  Di  Indonesia  terutama  diwilayah  pedesan pemanfaatan  bambu  sudah  menjadi  kebiasaan  penduduk  pedesaan  selain  murah  bambu juga  hampir  bisa  ditemukan  disetiap  desa  (Batubara,  2002).    Warga    desa  menggunakan bambu sebagai bahan bangunan ramah lingkungan. Mereka membangun rumah, jembatan, dan  struktur  lainnya  dengan  menggunakan  bambu  sebagai  alternatif  yang  lebih berkelanjutan  daripada  bahan  bangunan  konvensional  (Artiningsih,  2012).  Pemanfaatan bambu  dalam  konstruksi  bangunan  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  bagi lingkungan antara lain pengurangan Deforestasi; dapat mengurangi jejak karbon dari tahap produksi  hingga  tahap  pemakaian;  membantu  mengurangi  limbah  konstruksi  dan  dampak lingkungan negatif yang terkait dengan pembuangan sampah (daur ulang dan Biogradable) (Mulyati  &  Emiliawati,  2021);  mendukung  keberlanjutan  sumber  daya  alam;  membantu mengurangi  kebutuhan  pemanasan  atau  pendinginan  dalam  bangunan  (isolasi  termal  dan akustik) dan  pemberdayaan ekonomi lokal.
Pemanfaatan  bambu  tidak  hanya  terbatas  pada  sektor  konstruksi  dan  seni,  namun bambu  juga  dijadikan  sebagai  bahan  utama  untuk  menggantikan  plastik  sekali  pakai. Penggunaan  bambu  sebagai  alat  makan,  tempat  minum,  dan  kemasan  ramah  lingkungan dari  bambu  yang  dapat  digunakan  ulang  atau  didaur  ulang.  Inisiatif  ini  membantu mengurangi  limbah  plastik  dan  mengajarkan  pentingnya  siklus  hidup  produk  yang berkelanjutan . Keistimewaan bambu sebagai material konstruksi tidak hanya terletak pada aspek  keberlanjutan,  tetapi  juga  pada  kekuatannya.  Meskipun  sering  dianggap  sebagai bahan  ringan,  bambu  memiliki  kekuatan  serat  yang  luar  biasa  (JUNAIDI,  2015).  Dalam penggunaannya  sebagai  balok  struktural  atau  bahan  atap,  bambu  mampu  memberikan dukungan  yang  sebanding dengan kayu keras  atau bahkan  baja  (HIDAYAT & OTHERS, 2016).  Penggunaan  bambu  dibidang  konstruksi  sudah  diaplikasikan  sejak  dulu, penggunaannya  yang  beragam  mulai  dari  dijadikan  sebagai  penyangga/penahan/steger, penggunaannya  pada  tulangan,  sampai  dengan  penerpan  pada  rangka  atap.    Hal  ini membuktikan  bahwa  bambu  bukan  hanya  pilihan  ramah  lingkungan,  tetapi  juga  pilihan yang sangat fungsional dalam konstruksi bangunan. Penelitian menggunakan bambu sudah banyak  dilakukan,  sebagian  besar  penggunaan  bambu  sebagai  bahan  tulangan (Pathurahman & Kusuma, 2003); (Wonlele et al., 2013); (Fajar et al., 2023).
Beton  saat  ini  seringkali  menjadi  pilihan  utama  dalam  proyek  konstruksi  karena kemudahan  dalam  proses  pembentukannya  (Lestari  &  others,  2017).  Agregat,  sebagai bahan pokok dalam pembentukan beton, perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang memengaruhi  kualitas  beton  (Djakaria  &  others,  2016). Kemudahan  pelaksanaan  dan kinerja  beton  dalam  penggunaannya  dapat  terpengaruh  oleh  campuran  yang  tidak  tepat (Van Gobel & others, 2017). Kualitas beton dapat ditingkatkan melalui penggunaan bahan pengganti  atau  bahan  tambahan  (Nento  et  al.,  2022).  bambu  menjadi  pilihan  alternatif sebagai bahan pengganti atau  substitusi agregat kasar dalam proyek konstruksi. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada keberlanjutan, tetapi juga pada sifat-sifat unik bambu yang
membuatnya  menjadi  pilihan  yang  menarik  untuk  menggantikan  material  konvensional. Pada  penelitian  ini  diharapkan  diperoleh  proporsi  subtitusi  agregat  kasar  pada  beton dengan  menggunakan  bambu  Mayan  sesuai  dengan  target  kekuatan  beton  yang direncanakan.

## METODE PENELITIAN
Metode  Experimental  merupakan  metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini, Dengan  cara  perencanaan  subtitusi  angregat  yang  ditentukan  proporsinya  berbeda-beda. Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Sipil Fakultas Sain dan Teknologi Universitas Bina Darma.
a. Pemilihan Bambu sebagai Subtitusi Agregat
Bambu  yang  digunakan  merupakan  bambu  Mayan  yang  berumur  kurang  lebih  6 tahun dengan diameter 4” - 5” dengan ketebalan bambu  ± 1,2 cm. Sebelum  dijadikan sebagai  bahan  pencapur  beton  bambu  sudah  dikeringkan  sehingga  kondisi  bambu dalam  kondisi  benar-benar  kering.  Tahap  berikutnya  proses  pemotongan  bambu dengan  menggunakan  mesin  gergaji  pemotong  kayu  atau circular  saw dengan variasi  posisi  pemotongan  panjang  1  cm  –  4  cm.  Beton  yang  direncanakan menggunakan begisting kubus ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm.
b. Proporsi Campuran Bambu sebagai Subtitusi Agregat
Pada  penelitian  ini  bahan  beton  yang  digunakan  merupakan  bahan  lokal  berupa bambu  Mayan  dan  pasir  Malus  yang  memang  banyak  terdapat  didaerah  sekitar  Musi Rawas  dan  Musi  Rawas  Utara  Sumatera  Selatan.  Penelitian  penggunaan  pasir  Siring Agung (Mulyati & Emiliawati, 2021) dan agregat Malus sudah diteliti pada penelitian terdahulu  (Mulyati,  2017)  sehingga  material  yang  digunakan  sudah  teruji  dan memenuhi  syarat  sebagai  bahan  pencampur  beton.  Beton  yang  direncanakan  pada penelitian ini merupakan beton K-250 (20,75 MPa). Untuk agregat kasar direncanakan akan disubtitusi dengan proporsi 30%, 50% dan 100% terhadap jumlah agregat kasar, dengan  jumlah  masing-masing  sampel  3  untuk  7,  14,  21  dan  28  hari.    Metode pelaksanaan mengacu pada SNI 2847 2002([BSN] Badan Standarisasi Nasional, 2002) dan  SNI 2847 2013([BSN]. Badan Standarisasi Nasional, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
a. Pengujian Material
Untuk memperoleh beton yang baik dan sesuai dengan target rencana maka proses pengujian  material  berpedoman  pada  Standar  Nasional  ([BSN]  Badan  Standarisasi Nasional,  2002)  maupun  Standar  Internasional  (American  Standart  and  Testing Material,  n.d.)  .  Untuk  agregat  halus  pengujian  yang  dilakukan  antara  lain  pengujian analisis saringan  mengacu pada SNI ASTM C136 2012 (Badan Standardisasi Nasional, 2012),  Berat  jenis  semen  (Badan  Standardisasi  Nasional,  1991),  kadar  air  agregat (Badan Standarisasi Nasional, 1990), ASTM C 33M Concrete Agregate.
Gambar 1. Batang Bambu Mayan

## Gambar 2. Variasi Potongan Agregat Bambu Mayan
1) Pemeriksaan Kadar Air Bambu Mayan
Berdasarkan  hasil  pengujian  didapatkan  nilai  kadar  air  dalam  agregat  kasar yang  digunakan  sebesar  3,  3%    sebagaimana  terdapat  pada  tabel  1.  Nilai  ini menandakan besarnya kadar air  yang terkandung dalam agregat  yang digunakan, yang nantinya dapat mempengaruhi besarnya kebutuhan air dalam adukan beton
Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Kadar Air Bambu Mayan No Uraian A B 1 Berat Cawan + Bambu  Basah 543,4 453,7 2 Berat Cawan + Bambu Kering 533,5 445,4 3 Berat Air 9,9 8,3 4 Berat Cawan 212,6 212,6 5 Berat Batu Kering 320,9 232,8 6 %Kadar Air 3,1 3,6 7 Rata-Rata 3,3
2) Pemeriksaan Keausan Agregat Kasar Bambu Mayan pemeriksaan  pengujian  keausan  agregat  dengan  mesin  abrasi los  angeles berdasarkan  SNI  03-2417-1991  ([BSN].  Badan  Standarisasi  Nasional,  1991) menggunakan  mesin abrasi los angeles untuk  mengetahui angka keausan  agregat , yang dinyatakan dengan perbandingan antara berat bahan aus lolos saringan nomor 12  (1,7  mm)  terhadap  berat  semula,  dalam  persen  maksimum  40%.    Pemeriksaan Abrasi  bambu  sebagai  agregat  kasar  sebelumnya  belum  ada  dilakukan  penelitian, namun  proses  pelaksanaan  dan  standar  yang  dilakukan  tetap  mengacu  pada  SNI. Hasil pemeriksaan potongan bambu  menunjukkan nilai keausan  sebagai pengganti agregat  kasar  setelah  diuji  dengan  menggunakan  mesin  los  angeles  adalah  sebesar 0,1% < 40%, sehingga memenuhi syarat keausan maksimal.
Tabel 2. Pemeriksaan Keausan Agregat Kasar Bambu Mayan Dengan Mesin Los Angeles No. Pemeriksaan 1 (a) Berat Potongan Bambu sebelum di uji 5000 2 (b) Berat Potongan Bambu susudah di uji 4995 Keausan I  = 𝑎−𝑏 𝑏 = 5000−49995 5000 = 0,1% Jumlah bola baja 11

## 3) Pemeriksaan Berat Jenis Semen
Untuk  Portlan  Cement  (PC)  yang  digunakan  adalah  semen  tipe  I  dengan spesifikasi  sesuai  dengan    SNI  15  -  2049  -  2015    ([BSN]  Badan  Standarisasi Nasional, 2015); (American Standart Testing Material, n.d.) yang memang mudah diperoleh di lokasi penelitian.    Dari  hasil  pengujian  diatas  didapatkan  bahwa semen  portland  yang  diuji  mempunyai  berat  jenis  rata-rata  3,2  gr/cm 3 ,  sehingga semen  tersebut  masih  dalam  kondisi  yang  terpelihara  dengan  baik  dan  belum mempunyai penurunan kualitas.
Tabel 3. Hasil Pengujian Berat Jenis Semen
Pemeriksaan Hasil Berat Jenis Berat Jenis Rata-rata Berat semen gelas ukur 500 ml 100 gr
3,4
3,2
Bacaan V 1 gelas ukur 500 ml
151 ml Bacaan V 2 gelas ukur 500 ml 180 ml Berat semen gelas ukur 100 ml 25 gr 3,1 Bacaan V 1 gelas ukur 100 ml 42 ml Bacaan V 2 gelas ukur 100 ml 50

## b. Uji Slump Beton
Test slump dilakukan untuk mengetahui mutu beton yang digunakan apakah sesuai dengan  perencanaan.  Tingkat  kekentalan  beton,  yang  dapat  diukur  melalui  slump test, umumnya memengaruhi sejauh mana pekerjaan beton dapat dilakukan dengan mudah  (Van  Gobel  &  others,  2017) . Slump  test  dilakukan  pada  saat  sebelum pengecoran  berlangsung,  nilai slump juga  dipakai  salah  satu  penentu  kekuatan beton. Nilai slump yang direncanakan pada penelitian ini adalah 30-60 mm. Hasil pengujian slump dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :
Gambar 3. Grafik hasil Uji Slump Beton
c. Uji Bleeding  Beton
Pengujian Bleeding adalah  peristiwa  keluarnya  air  dari  dalam  beton  segar  ke permukaan  akibat  proses  pengendapan  bahan-bahan  padat  dari  beton. Bleeding dapat mengakibatkan  beton  rusak  dan  apabilah  penguapan  lebih  cepat  dari bleeding ,  beton akan  retak-retak.  Kecendrungan  air  campuran  untuk  naik  ke  atas  (memisahkan  diri) pada beton yang baru saja dipadatkan disebut bleeding.

## Tabel 4. Pemeriksaan Bleeding
Pemeriksaan Durasi Waktu (menit) Jumlah air (ml) I 0-1 2 II 11-20 5 III 21-30 7 IV 31-40 - V 41-50 - VI 51-60 - Jumlah 14

## d. Uji Kuat Tekan  Beton
Pengujian  pada  sampel  beton  dilakukan  pada  beton  normal    dan  beton  subtitusi bambu  dengan    variasi  proporsi  bambu  mulai  dari  30%,  50%  dan  100%.  Masing  –
6 4.5 4 3 0 2 4 6 8 0% 30% 50% 100% N il a i S lum p Persentase Bambu Grafik  Hasil  Uji Slump
masing  sampel  dibuat  sampel  3  buah,    dengan  jumlah  total  sampel  sebagaimana terdapat pada tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5 Sampel Beton Berdasarkan Hari Dan Proporsi Subtitusi Bambu Mayan
No Proporsi Bambu 7 14 21 28 Jumlah 1 0% 3 3 3 3 12 2 30% 3 3 3 3 12 3 50% 3 3 3 3 12 4 100% 3 3 3 3 12 Jumlah Total Sampel 48
Dari 48 buah sampel yang sudah dibuat maka tahap berikutnya adalah melakukan uji  tekan.    Pada  beton  normal  (0%)  kuat  tekan  yang  diperoleh  pada  umur  28  hari adalah  26  MPa.  Sedangkan  kuat  tekan  untuk  beton  dengan  proporsi  30%  adalah  26 MPa,  proporsi  50%  adalah  13  MPa,  proporsi  100%  adalah  9  MPa.  Dari  tabel    6  dan gambar  4  grafik  hasil  uji  kuat  tekan  beton  dapat  diketahui  bahwa  semakin  besar jumlah  proporsi  persentase  beton  yang  subtitusi  maka  kuat  tekan  yang  dipeoleh semakin kecil.
Tabel 6. Kuat Tekan Rata-Rata Beton Subtitusi Bambu
Jumlah Sampel Hari Kuat Tekan Rata - Rata (Mpa) Normal Bambu 30% Bambu 50% Bambu 100% 3 7 25 17 12 10 3 14 25 18 5 5 3 21 25 24 13 10 3 28 26 26
13
9
Gambar 4. Grafik Hasil Uji Tekan Beton Bambu 25 25 26 26 17 18 24 26 12 5 13 13 10 5 9 9 0 5 10 15 20 25 30 7 14 21 28 K ua t T ek a n B et o n ( MP a ) Umur Beton (Hari) Normal Bambu 30% Bambu 50%
Bambu 100%
bambu memiliki kekuatan yang luar biasa meskipun ringan, hal ini dapat dilihat dari hasil  uji  kuat  tekan  yang  sudah  dilakukan  diperoleh  hasil  kuat  tekan  melebihi  kuat  tekan rencana  K250  (20,75  MPa). Beton    dengan  subtitusi  bambu  mayan  bisa  digunakan  untuk pembangunan  jalan  pedesaan  dan  bangunan  yang  tidak  terlalu  tinggi,  dengan  catatan bahwa bambu yang digunakan sebaiknya dalam kondisi kering.

## KESIMPULAN
Setelah dilakukan pengujian- pengujian  baik  material  pembentuk beton maupun uji tekan  yang  dilakukan  dilaboratorium  maka  diperoleh  hasil  target  uji  tekan  yang direncanakan  tercapai  pada  beton  denga  subtitusi  bambu  sebanyak  30%  dari  jumlah agregat  kasar  yaitu  mencapai  kuat  tekan  26  MPa  untuk  sampel  beton  28  hari,  sementara untuk  proporsi  campuran  50%  dan  100%  tidak  tercapai.  Untuk  penelitian  berikutnya disarankan  untuk  perbedaan  persentase  yang  diambil  proporsinya  diatur  mungkin  dari 25%, 30% dan  35% agar diperoleh hasil proposinya yang lebih tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
[BSN].  Badan  Standarisasi  Nasional.  (1991).  SNI  03-2417-1991  Metode  Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles. In Balitbang PU (Vol. 12, Issue 12).
[BSN].  Badan  Standarisasi  Nasional.  (2013). SNI  No.  2847:2013  Persyaratan  beton struktural untuk bangunan gedung . [BSN]  Badan  Standarisasi  Nasional.  (2002). SNI  03-2847-2002  Tata  cara  perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung . [BSN]  Badan  Standarisasi  Nasional.  (2015). SNI  15  -  2049  -  2015  Tentang  Semen Portland .
American  Standart  and  Testing  Material.  (n.d.). ASTM  C  33-C33  m  -  08  Standard specification for concrete agg.
American Standart Testing Material. (n.d.). ASTM C150/C150M-12 Standard specification for portland cement .
Artiningsih,  N.  K.  A.  (2012).  Pemanfaatan  bambu  pada  konstruksi  bangunan  berdampak positip bagi lingkungan. Metana , 8 (01).
Badan  Standardisasi  Nasional.  (1991).  SNI  15-2531-2019  Metode  Pengujian  Berat  Jenis Semen Portland. Badan Standar Nasional Indonesia .
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2012).  SNI  ASTM  C  136:  2012Metode  uji  untuk  analisis saringan agregat halus dan agregat kasar. In Badan Standardisasi Nasional . Badan  Standarisasi  Nasional.  (1990). SNI  03–1971–1990  Metode  pengujian  kadar  air agregat .
Batubara, R. (2002). Pemanfaatan bambu di Indonesia .
Diana,  A.  I.  N.,  Fansuri,  S.,  &  Deshariyanto,  D.  (2020).  Penambahan  abu  daun  bambu sebagai  substitusi  material  semen  terhadap  kinerja  beton. Paduraksa:  Jurnal  Teknik Sipil Universitas Warmadewa , 9 (2), 172–182.
Djakaria,  S.,  &  others.  (2016).  Analisa  Agregat  terhadap  Kuat  Tekan  Beton  pada Pembangunan  Jalan  Isimu-paguyaman  Metode  Paving  Rigid. RADIAL:  Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi , 4 (2), 128–138.
Fajar, M. N., Parung, H., & Amiruddin, A. A. (2023). Perilaku Lekatan Tulangan Bambu
Takikan Terhadap Beton Normal Dan Beton SCC. Konstruksia , 14 (2), 1–8.
Hidayat, M. E., & others. (2016). Pengaruh penambahan serat kulit bambu terhadap sifat mekanik beton . Riau University.
Junaidi,  A.  (2015).  Pemanfaatan  serat  bambu  untuk  meningkatkan  Kuat  Tekan  Beton. Berkala Teknik , 5 (1), 754–768.
Lestari,  W.,  &  others.  (2017).  Pengujian  Komposisi  Campuran  Beton  Mutu  K-250 Berdasarkan Sni 7394: 2008 dengan Menggunakan Material Alami Gorontalo (Quarry Sungai Bone). RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi , 5 (1), 72– 83.
Mulyati,  E.  (2017).  Pengujian  kuat  tekan  beton  dengan  muatan  lokal  pasir  Siring  Agung dan Batu Pecah Malus. TEKNIKA: Jurnal Teknik , 3 (1), 83–93.
Mulyati, E., & Emiliawati, A. (2021). Penerapan Limbah Plastik Dan Limbah Kertas Pada
Bata Segitiga. TEKNIKA: Jurnal Teknik , 8 (1), 1.
https://doi.org/10.35449/teknika.v8i1.153
Nento,  S.,  Abdullah,  J.  T.  O.  R.,  Doda,  N.,  Olii,  M.  R.,  Djau,  R.  A.,  &  others.  (2022).
ANALISIS  KARAKTERISTIK  BETON  MENGGUNAKAN  TEMPURUNG KELAPA PENGGANTI SEBAGIAN AGREGAT KASAR DENGAN MUTU FC 20 MPA. RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi , 10 (2), 202–210. Pathurahman,  J.  F.,  &  Kusuma,  D.  A.  (2003).  Aplikasi  bambu  pilinan  sebagai  tulangan balok beton. Civil Engineering Dimension , 5 (1), 39–44.
Van Gobel, F. M., & others. (2017). Nilai Kuat Tekan Beton Pada Slump Beton Tertentu. RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi , 5 (1), 22–33.
Widnyana,  K.  (2012).  Bambu  dengan  berbagai  manfaatnya. Bumi  Lestari  Journal  of Environment , 8 (1), 1–10.
Wonlele, T., Dewi, S. M., & Nurlina, S. (2013). Penerapan bambu sebagai tulangan dalam struktur rangka batang beton bertulang. Rekayasa Sipil , 7 (1), 1–12.